— 117 — 



di quello concentrato Lumière che si trova in commercio speciale 

 per le lastre autocrome. 

 Esso ha la formula : 



Acqua distillata . . 

 Metochinone . . . 

 Solfito sodico anidro. 

 Bromuro potassico . 

 Ammoniaca a 22 " Be. 

 Per l'uso si prendono 25 parti di questo bagno e 100 di acqua 

 distillata. 



Se il tempo di posa è stato esatto, la durata dello sviluppo è 

 di 150 secondi alla temperatura di 15°, se questa varia, è chiaro che 

 varierà anche il tempo dello sviluppo, cosi ad esempio : 



a 4° sarà di 5',45" 



a 10" sarà di 4' 



a 18° sarà di 2',12" 



Durante lo sviluppo si avrà cura di coprire la bacinella in modo 

 di evitare persino la debole luce filtrata dalla carta virida e solo 

 dopo qualche minuto si potrà rapidamente osservare la lastra per 

 riflessione. 



Sviluppata la lastra, si ritira dal bagno, si lava sommariamente, 

 quindi si pone nella bacinella contenente il bagno d'inversione che 

 è meglio preparare in due soluzioni separate per farlo conservare a 

 lungo: 



Acqua distillata ce. 500 



Permanganato potassico . . gr. 2 



-p ( Aequa distillata ce. 500 



/ Acido solforico puro a 66° Be. gr. 10 

 Per l'uso si prendono parti eguali di A e B. 



La lastra jDosta nel bagno d'inversione, non temerà più la luce 

 ed allora si potrà accendere nel laboratorio oscuro una lampada 

 qualsiasi, alla cui luce si vedrà quando la lastra sia completamente 

 trasparente nei punti dove vi era argento ridotto. Si lava per qualche 

 minuto in acqua corrrente, quindi si pone nel secondo sviluppo 

 (che può essere quello già servito la prima volta) che si compie in. 

 piena luce. 



